Remade - Madeiras brasileiras e exóticas - Guarabu
Nomes populares: Itapicuru-amarelo, guarabu-amarelo, guarabu-branco, guarabumirim, guarabu-preto, guarabu-rajado, guarabu-roxo, guarabu-batata, itapicuru-preto.
Características gerais: Cerne/alburno distintos pela cor. Cerne amarelado. Com alteração acentuada de cor por foto-oxidação. Mudando para arroxeado. Limites dos anéis de crescimento distintos. Individualizados por zonas fibrosas tangencias mais escuras. Madeira com brilho nas superfícies longitudinais. Com cheiro imperceptível. Dura ao corte transversal manual. Grã entrecruzada ou revessa. Textura média. Figura presente. Causada por manchas ou faixas de cores distintas.
Vasos/poros: Presentes. Visíveis a olho nu. Diâmetro médio (de 100 a 200μm). De distribuição difusa. Frequência média (de 6 a 30 vasos por 2mm2). Predominantemente solitários (mais que 2/3). Dispostos em padrão não definido. De formato circular a oval. Placas de perfuração observadas com auxílio de lente de 10x. Simples. Vasos desobstruídos.
Parênquima axial: Observado. Apenas com auxílio de lente de 10x. Paratraqueal; ou em faixas. Paratraqueal vasicêntrico; ou aliforme losangular. Em faixas marginais ou simulando faixas marginais.
Raios: Observados. Apenas com lente de 10x nas duas superfícies. Pouco contrastados na superfície radial. Finos (menor que 100μm de largura). Baixos (menor do que 1mm de altura). Muito pouco frequentes (menos de 5 raios por mm); ou pouco frequentes (de 5 a 10 raios por mm).